— 586 — 



la masa; el modo de unirse sus partículas es distinto, no exis- 

 te materia intermedia para hacer más íntima la adherencia y 

 de ello origínanse las facilidades para la oxidación, y así, aun- 

 que recién obtenidos los sulfuros presentan intensa fosfores- 

 cencia, el aire oxídalos al punto, no estando protegida la su- 

 perficie externa; alterados, redúcense á polvo y no tardan en 

 perder la cualidad de absorber luz; bien es cierto que cuando 

 llega tal extremo, la oxidación es profunda y casi todo el cuer- 

 po hállase transformado en sulfato, y he notado que si la difu- 

 sión de la materia activa no es homogénea, las porciones de la 

 masa donde está acumulada vense lucir á modo de puntos bri- 

 llantes entre el polvo del sulfuro ya oxidado y completamente 

 inerte para la luz. 



Este mismo fenómeno lo he advertido también alguna vez 

 en el sulfuro de zinc, obtenido siguiendo el método de Sidot; 

 cuando hay exceso de óxido ó si la wurxita formada ha expe- 

 rimentado largo tiempo las acciones del aire húmedo, suele con- 

 seguirse una masa inerte; pero calcinándola al rojo muy vivo 

 por seis horas y expuesta después de enfriada lentamente á las 

 acciones directas de la luz, presenta puntos brillantes corres- 

 pondientes á las porciones de sulfuro no alterado. 



No pasan las cosas de la propia manera cuando el fundente, 

 atendiendo á su naturaleza y á la cantidad en que es empleado, 

 puede ser disolvente del sulfuro y de la materia destinada á 

 dotarlo de actividad. En realidad , aquí la substancia fosfores- 

 cente hállase como incrustada y difundida en otra materia pro- 

 tectora, de estructura vitrea más ó menos perfecta, resistente 

 á las oxidaciones, inalterable, dura y compacta, que preserva 

 indefinidamente al sulfuro de todo linaje de cambios, conser- 

 vando, sin aminorarlas el tiempo, las propiedades luminescen- 

 tes. Se demuestra muy bien que así acontece dejando abando- 

 nados al aire sulfuros de estroncio recubiertos por la masa de 

 los fundentes fluoruro de calcio ó borato de sodio, y notando, 

 al cabo de varios meses, que ni la estructura de aquéllos ha 

 experimentado cambios , ni en lo más mínimo ha variado la in- 

 tensidad de la fosforescencia. 



